— 127 — 



99,52 1,10 15.75 82,67 



wenn man von dem Glüliverliist und den minimalen Mengen von 

 FeaOs und MgO absieht. 



Berechnet man den Prozentgehalt der übrigbleibenden 

 Kalifeldspatsubstanz auf 100 und vergleicht ihn mit der Kali- 

 feldspatformeL so erkennt man, daß in dem vorliegenden Feld- 

 spat ein Überschuß an Thonerde enthalten ist. also infolge von 

 Zersetzung bereits SiOs und K2O teilweise fortgeführt "worden sind. 



Übrigbleibende Kalifeldspat, 



Kalifeldspatsubstanz aus der Formel K2Al2Si60if, 



auf 100 berechnet: berechnet: 



8i02 63,84 Si02 64,68 



AI2O3 19,85 AI2O3 18,43 



K2O 16,31 K2O 16,89 



100,00 100,00 



Nimmt man an, daß die Zersetzung im wesentlichen nur den Kali- 

 feldspat betroffen hat, was durch den mikroskopischen Befund 

 bestätigt wird, und rekonstruiert man aus der noch vorhandenen 

 Menge von Thonerde den ursprünglichen Gehalt an Kalifeldspat. 

 so erhält man die Prozentzahl 89,45. Der untersuchte Feldspat 

 enthielt also vor seiner Zersetzung in 106,30 Teilen 



89,45 Teile Kalifeldspat und 

 16,85 Teile Plagioklassubstanz, in der das Ver- 

 hältnis Ab : Au = 14,8 : 1 ist 

 oder in 100 Teilen 



84,15 Teile Kalifeldspat und 

 15.85 Teile Plagioklassubstanz. 



^\'ieviel unzersetzteu Kalifeldspat das Stück in seinem jetzigen 

 Zustande enthält, läßt sich mit Genauigkeit nicht angeben, da 

 das noch vorhandene Kali nicht allein auf Kalifeldspat, sondern 

 auch auf sekundär gebildeten Muskovit zu beziehen sein dürfte. 



